(324) 

 portunite d'un changement dans le point de fusion de io45° admis 

 jusqu'ici pour Tor. 



« Voici d'abord les resultats les plus recents et les plus dignes de con- 

 fiance, avec Vindication des method es employees et des auteurs des expe- 

 riences : 



Par la chaleur specifique du platine. . . .- Violle 10^5 



Par les couples thermoelectriques, gradues par j Barus 1095 



comparaison avec le thermometre a air. . . . ( Holborn et Wien . . . 1072 



Par la resistance electrique du platine, avec ex- j Callendar io35 



trapolation de la loi de resistance depuis 45o° ( Heyekoc et Neville.. 1063 



» Toutes ces experiences meritent le reproche commun de n'avoir pas 

 ete faites directement avec le thermometre a air, mais par voie indirecte, 

 ce qui amene la superposition des erreurs de deux series distinctes d'ex- 

 periences. La divergence des resultats obteuus avec une meme methode 

 par des operateurs differents, egalement connus par la precision de leurs 

 travaux, rend bien difficile un choix parmi tous ces nombres, dont les 

 extremes different de 6o°. 



» J'ai pense qu'on pourrait indirectement utiliser les points de fusion 

 et d'ebullition de quelques autres metauxpour controler le point de fusion 

 de Tor. Parmi les temperatures elevees mesurees jusqu'ici, celle dont la 

 determination ohre de beaucoup le plus de garantie est celle d'ebullition 

 du zinc, qui a ete mesuree directement au moyen du thermometre a air par 

 M. Aiolle et indirectement par Becquerel et Barus. Ces trois savants ont 

 trouve, a quelques degres pres, la meme temperature de o,3o°. Si je n'ai 

 pas recommande ce point fixe pour la graduation du pyrometre thermo- 

 electrique, c'est settlement en raison dela diificulte deprotegerles couples 

 contre la vapeur de zinc qui les detruit instantanement. 



» Une premiere serie d'experiences de comparaison a ete faite en gra- 

 duant un couple au moyen du point d'ebullition du zinc et s'en servant 

 ensuite pour determiner le point de fusion de l'or. Le couple a ete protege 

 contre la vapeur de zinc par le procede suivant, qui m'a donne un isole- 

 ment excellent que je n'esperais pas en Tessayant. 



Les deux fils d 



lu couple sonl separes par l'enroulement croise d'un fil d'amiante, 



les enveloppe a 



^rnpletement, puis introduits dans un bout de tube en verre ferme 



ne extremite. U 



; verre, en fondant, vient s'appliquer sur la tresse d'amiante, ou il 



:e en formant ur 



1 vernis mou, completement impermeable aux vapeurs de zinc, au 



ins pendant les c 



[uelques minutes que dure Texperience. Les mesures ont ete t'aites 



